"Физико-механические свойства вторичного полипропилена, наполненного мелом"
мел вторичный полипропилен физико-механические свойства
База данных «Физико-механические свойства вторичного полипропилена, наполненного мелом» предназначена для студентов, аспирантов и исследователей, изучающих полимерные материалы и композиты. 
База данных включает результаты исследований влияния меловых добавок на прочностные свойства полипропилена, с разной степенью наполнения. В процессе исследования были определены такие параметры как минимальный и максимальный крутящий момент при переработке, термические характеристики, шероховатость поверхности, электропроводность и фазовые переходы композитов. 
В качестве основы композиционного полимерного материала был вторичный полипропилен с показателем текучести расплава 10,3 г/10 мин при 190 ℃ и грузом массой 2,16 кг, полученный путем дробления пластмассовых изделий, производимых методом литья под давлением. Меловая добавка является супер-концентратом с содержанием карбоната кальция 84% масс, носителем является полипропилен. 
Смешивание компонентов проводили на лабораторной станции Plastograph EC (Brabender, Германия) при температуре 180 ℃ и скорости вращения роторов 30 об/мин в течение 15 минут. Содержание меловой добавки в полимерном композите составило: 2, 5, 10, 30, 50 массовых частей (м.ч.) на 100 м.ч. вторичного полипропилена.
Образцы для испытания были получены литьем под давлением на инжекционной формовочной машине Babyplast 6/10P (Cronoplast S.L., Италия) при температуре по зонам 225°C, 235°C, 220°C.
Температура размягчения по Вика и деформационная теплостойкость определялась на лабораторной установке HV-3000 P3 (GOTECH Testing Machines CO., Тайвань). Для определения температуры размягчения по Вика сила нагрузки на образец составляла 10 Н, скорость нагрева 50 ℃/час. Скорость нагрева образца при определении деформационной теплостойкости составляет 120 ℃/час.
Для исследования поверхностной структуры полимерного композита был использован сканирующий зондовый микроскоп фирмы НТ-МДТ (Россия). 
Для сравнительной оценки величин токов объемной проводимости пользовались значением удельного объемного сопротивления. Измерения проводились с помощью тераомметра Е6-13А (Россия).
Химические науки
Артур
Псянчин
Альбертович
Инженер
Отсутствует
Отсутствует
-
-
РОССИЯ
Николай
Морозкин
Данилович
Ректор
РОССИЯ
31.25.01
Общие вопросы
01.04.UY
POLYMER SCIENCE
Артур
Псянчин
Альбертович
Автор
РОССИЯ
Вадим
Захаров
Петрович
Соавтор
РОССИЯ
ФГБОУ ВО "БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, БАШГУ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
1030203895193
НИКОЛАЙ
МОРОЗКИН
ДАНИЛОВИЧ
Организация
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральные государственные бюджетные учреждения